durante, pelo menos, quatro horas.Nota:Os períodos de uma hora a 23 °C +- 5 °C devem incluir os períodos de transição de uma temperatura para outra, que são necessários para evitar os efeitos do choque térmico.2.1.2. Medições fotométricas2.1.2.1. MétodoAntes e depois do ensaio, devem ser efectuadas medições fotométricas nas amostras. Essas medições devem ser realizadas com uma luz normalizada (lâmpada-padrão ou de referência) nos seguintes pontos:- B 50 L e 50 R, para o feixe de cruzamento de uma luz de cruzamento, ou de uma luz de cruzamento e de estrada (B 50 R e 50 L, no caso de faróis destinados à circulação à esquerda);- Emax para o feixe de estrada de uma luz de estrada ou de uma luz de cruzamento e de estrada.2.1.2.2. ResultadosA diferença entre os valores fotométricos medidos em cada amostra antes e depois do ensaio não deve ser superior a 10 %, incluindo as tolerâncias do procedimento fotométrico.2.2. Resistência a agentes atmosféricos e químicos2.2.1. Resistência a agentes atmosféricosExpõem-se três novas amostras (lentes ou amostras de material) às radiações de uma fonte com distribuição de energia espectral idêntica à de um corpo negro à temperatura de 5500 K a 6000 K. Colocam-se filtros adequados entre a fonte e as amostras, de modo a reduzir o mais possível as radiações com comprimentos de onda inferiores a 295 nm e superiores a 2500 nm. As amostras são expostas a uma iluminação energética de 1200 W/m2 +- 200 W/m2 durante um período tal que a energia luminosa por elas recebida seja igual a 4500MJ/m2 +- 200 MJ/m2. A temperatura dentro de recinto, medida no painel negro colocado a nível com as amostras, deve ser 50 °C +- 5 °C. A fim de assegurar uma exposição regular, as amostras devem rodar em torno da fonte de radiação a uma velocidade compreendida entre 1 e 5 voltas min-1.As amostras são aspergidas com água destilada de condutividade inferior a 1 mS/m à temperatura de 23 °C+- 5 °C, em conformidade com o seguinte ciclo:- pulverização: 5 minutos;- secagem: 25 minutos.2.2.2. Resistência a agentes químicosUma vez realizado o ensaio indicado no n.o 2.2.1 anterior e a medição referida no n.o 2.2.3.1 seguinte, aplica-se, tal como explicitado no n.o 2.2.2.2, à superfície exterior de cada uma das três amostras referidas a mistura definida no n.o 2.2.2.1 seguinte.2.2.2.1. Mistura de ensaioA mistura de ensaio é composta por 61,5 % de n-heptano, 12,5 % de tolueno, 7,5 % de tetracloreto de etilo, 12,5 % de tricloroetileno e 6 % de xileno (percentagens em volume).2.2.2.2.